Silber-Extractions- Versuche i» Tajova. 
121 
der erste Fällbottich als Reinigungsbottich zum Absetzen der Mehltheilchen 
ganz ohne Kupfer benützt, und die zwei übrigen mit derselben Filtrirvor- 
richtung wie die Auslaugebottiche versehen, und mit einer Lage Cement- 
kupfer, worauf der Process selbst hinzudeuten schien, gefällt. Ein jeder 
Fällbottich erhielt einen hölzernen Schwimmer m , um der Fällung die 
nöthige Ruhe zu gewähren. 
Da seit dem Beginne der Versuche sich im Reservoir ein bedeutender 
Schlamm gebildet hatte, wurde dieses sowie der ganze Apparat hievon 
gereiniget. 
V. Versuchs-Abschnitt. 
Nach der Ausführung der erwähnten Abänderungen wurden am 3. No- 
vember die weiteren Versuche fortgesetzt. 
Röstung. Auf dieselbe Weise wie vorher wurde mit Partien zu 
400 Pfund und einem Zuschläge von 4% Kohle die Gaarröstung, und 
hierauf mit 2% Kochsalz die Chlorisirung auf entsprechende Weise be- 
trieben. 
Auslaugung. Nachdem die veränderte Einrichtung bei den Auslau- 
gebottichen sich durch längere Zeit mit Partien von 200 Pfund als zweck- 
mässig bewährt hatte, wurde versucht, das zeitweilige Umrühren der Mehle 
ganz zu beseitigen. Es gelang, wodurch man, da man nun auch einen gleich- 
mässigen höheren Laugenstand im Auslaugebottich sorgfältig einhielt, ein 
rasches, gleichmässiges Abfliessen der Lauge durch die volle Pipe erreichte. 
Die jetzt versuchsweise vergrösserten Posten von 400 Pfund, und selbst 
600 Pfund auf einen Laugenbottich, unterlagen bei der Auslaugung keinem 
Anstande. Die Rüekständehälte waren schon gleichmässiger — etwas rei- 
chere kamen jedoch noch zeitweise vor — und führten zur Beobachtung der 
unten bei der Fällung angegebenen Erscheinung. Sie betrugen im Ganzen 
zw ischen : einer Spur — bis 1 Loth. 
Fällung. Die Fällung mit Cementkupfer ging lange recht gut; das 
Silber fällte sich jetzt als eine dichte zusammenhängende Lage auf dem 
Kupfer; später stellten sich jedoch zeitweise auch hier ähnliche Störungen 
wie früher ein; die Lauge ging manchmal langsam, selbst auch silberreich 
durch. Da durch den Vorbottich die Mehltheilchen jetzt ganz gewiss 
vollständig aufgefangen waren , so musste in einem anderen Umstande die 
Ursache dieser Hemmungen gesucht werden. 
Es wurde jetzt das Augenmerk mehr auf Dichte und Wärme der Lauge 
gewendet, und die zeitweise sich bildenden Lagen von verschiedenen Salzen 
auf dem Cementkupfer und Silber genau untersucht. 
Da die bereits nachgewiesenen Störungen bei der Fällung, welche rei- 
chere Rückstände bewirkten — die eine durch Vergrösserung der Kupfer- 
fällung, die andere durch die letzte Silberfäll-Vorrichtung - — und die un- 
gleichmässige Auslaugung bei der letzten Behandlung derselben gänzlich 
behoben waren: so schien es räthselhaft, woher bei einer ganz gleich- 
K. k. geologische Reichsanstalt. 2. Jahrgang 1851. I. 16 
